590 
ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
" El magistral de Tepezalá, como las piritas ordinarias de Fahlun 
en Suecia, contiene una corta dosis de selenio, que probablemente 
se concentra en el mate al hacer el ensaye. Me ha parecido advertir 
que todo el cobre amarillo que lo contiene, decrepita ligeramente 
en la reverberación. 
"Para preparar el magistral, se grancea en morteros el mine- 
ral de cobre amarillo y se muele en seguida en arrastres. Como 
este mineral es quebradizo y blando y no hay necesidad de redu- 
cirlo á lama muy fina, se cargan en cada arrastre en cantidad de 
10 á 12 quintales, que salen molidos convenientemente á las doce 
horas. También se le agrega en la molienda mucha ménos agua 
que á los minerales de plata auríferos. 
" Después de molido se vacia en cajetes formados con vigas, don- 
de parte del agua se escurre y parte se evapora, quedando media- 
namente seco el polvo molido. Los prácticos y los operarios creen 
que es ventajoso hacer ^06?r¿V el magistral, dejándolo mucho tiem- 
po húmedo y expuesto á la acción del aire, y en efecto, la des- 
composición y oxidación de las piritas, que comienza bajo estas 
circunstancias, debe favorecer la posterior acción del reverbero, 
estando ya medio desagregadas y comenzadas á oxidar las molé- 
culas de los sulfuros. 
"Los hornos de reverbero que se usan comunmente para la que- 
ma del magistral son muy defectuosos, y consumen mucho más 
combustible del que debe ser necesario para la operación. 
"La teoría de la reverberación es muy sencilla: Cuando se ca- 
lienta á un calor rojo oscuro y al contacto del aire el cobre ama- 
rillo C u^ S, F e"^ reducido á polvo, una parte del azufre se des- 
prende, quemándose al combinarse con el oxígeno y formando gas 
sulfuroso; el resto del azufre se oxida también, pero pasando al 
estado de ácido sulfúrico, que se combina con los óxidos de fierro 
y cobre, formando proto y persulfato de fierro y sulfato de cobre, 
que quedan también mezclados con peróxidos de fierro, protóxido 
y bióxido de cobre. Este es el resultado de la calcinación, si se sus- 
pende luego que ha cesado todo olor de gas sulfuroso; continuan- 
do el fuego y la acción del aire, el protosulfato de fierro se con- 
vierte en persulfato, y se descompone en seguida, quedando al 
último una gran cantidad de sulfato de cobre mezclado con muy 
poco persulfato de hierro, mucho peróxido del mismo metal y una 
